ZINN. 



799 



krystallinische Theilchen, deren Zusammenhang hierbei aufgehoben 

 wird, gleichzeitig nimmt es eine graue Farbe an, verliert seinen 

 Glanz — erleidet also, wie Fritzsche gezeigt, eine Aenderung in 

 seinen Eigenschaften, indem es ein anderes Gefüge annimmt. Es 

 ist dies besonders bemerkenswerth, da das Zinn als ein fester 

 Körper, also im starren Zustande, dieser beim Abkühlen eintre- 

 tenden Aenderung unterliegt. Auf diese Weise verändertes Zinn. 

 dessen spezifisches Gewicht 7,19 ist, nimmt beim Schmelzen und 

 schon einfach beim Erwärmen wieder seine gewöhnlichen Eigen- 

 schaften an, erliedet aber bei neuer Abkühlung dieselbe Aenderung. 

 Ein ähnlich verändertes Zinn erhält man beim Einwirken des gal- 

 vanischen Stromes auf Lösungen von Zinnchlorür, — wobei das 

 Zinn in Kr y stallen des quadratischen Systems erscheint und das 

 spez. Gewicht 7,18 zeigt, also dasselbe wie das beim Abkühlen 

 entstehende Zinn. 



Zinn ist weicher als Gold und Silber, dagegen nicht so weich 

 wie Blei. Es ist sehr dehnbar, zeigt aber nur eine geringe Festig- 

 keit, so dass ein Zinndraht schon bei schwacher Belastung reisst. 

 Infolge seiner Dehnbarkeit lassen sich aus dem Zinn durch Hämmern 

 und Walzen leicht sehr dünne Platten herstellen (Zinnfolie, 

 Stanniol), welche zum Einwickeln verschiedener Gegenstände, um 

 Feuchtigkeit abzuhalten u. s. w. benutzt werden. Dem Zinn wird 

 übrigens in den meisten Fällen Blei zugesetzt, wodurch seine Ge- 

 schmeidigkeit, wenn der Zusatz nicht zu gross ist. keine Einbusse 

 erleidet. Das bei gewöhnlicher Temperatur so weiche Zinn wird 

 aber, ehe es schmilzt, bei einer Temperatur von 200° spröde. 

 Zinnpulver erhält man sehr leicht, wenn geschmolzenes Zinn beim 

 Abkühlen gerührt wird. Bei Weissglühhitze destillirt das Zinn 

 über, aber schwerer als Zink. Geschmolzenes Zinn wird durch 

 Sauerstoff zu SnO 2 oxydirt; Zinndämpfe verbrennen mit heller Flamme. 

 Bei gewöhnlicher Temperatur oxydirt sich das Zinn nicht; in Anbetracht 

 dieser wichtigen Eigenschaft wird es vielfach zum Ueberziehen an- 

 derer Metalle benutzt, welche durch einen Zinnüberzug vor Oxydation 

 geschützt werden. Man nennt dies Verzinnen. Verzinnt werden 

 Gegenstände aus Eisen und Kupfer. Verzinntes Eisenblech wird 

 unter der Bezeichnung Weissblech in der Technik sehr häufig an- 

 gewandt; (nach Russland wird es grösstentheils aus England ein- 

 geführt). Weissblech entsteht, wenn Eisenblech, das mittelst Säuren 

 und auf mechanische Weise vorher gereinigt war, in geschmolzenes 

 Zinn getaucht wird 34 ). 



34) Wenn die Zinnsctiicht dann schnell abgekühlt wird, z. B. durch Aufspritzen 

 von Wasser, so krystallisirt das Zinn in verschiedenartigen, sternförmigen Figuren, 

 welche deutlich hervortreten und schöne Zeichnungen zeigen, wenn man das Blech 

 zuerst in schwaches Königswasser und darauf in Natronlauge taucht. 



Der Zinnüberzug schützt das Eisen vor der unmittelbaren Einwirkung der Luft, 



